1906.] sur VEhulUtion des Corps Simples. 381 



L'aspect de ces derniers rappelle celui de Targent filiforme. Ce feu- 

 trage presente, a la loupe, des ramifications legeres, brillantes et 

 irisees, qui donnent a la masse, l'aspect du velours. Certains de ces 

 filaments ont l'aspect de feuilles de fougere dont les frondes seraient 

 arrondies. Leur couleur varie du rouge an jaune et presente de beaux 

 plienomenes d'irisation. 



La densite de ce cuivre distille lorsqu'on I'a traite par I'acide 

 acetique pour enlever une petite quantite de cbaux qui le souille est 

 de 8,16. Cette densite est plus faible que celle du cuivre fondu, ce 

 qui tient a I'occlusion d'une certaine quantite de gaz. D'apres 

 Kalbaum, Rotli et Siedler la densite du cuivre distille est de 8,932.* 

 Notre ecbantillon donne a I'analyse : cuivre 99,76 et ne renferme 

 comme impurete qu'une petite quantite de cbaux et de grapbite. La 

 surface de cette masse poreuse s'altere plus rapidement a Fair bumide 

 que la surface polie du cuivre fondu. Mais ses proprietes cbimiques, 

 vis a vis du cblore, de I'acide cblorbydrique, de I'bjdrogene sulfure- 

 ou de I'acide sulfurique sont identiques a celles de la limaille de 

 cuivre. Des que ce metal est traite par I'acide azotique etendu, les 

 irisations superficielles disparaissent aussitot et la couleur rouge du 

 cuivre apparait. 



La matiere pulverulente, qui s'est deposee en abondance sur la 

 clocbe de verre, est formee surtout d'oxyde de cuivre, de cbaux vive 

 et de spberules noires. Par consequent, la vapeur de cuivre au 

 contact de I'air a brule rapidement en fournissant de petits globules 

 d'oxyde noir dont quelques uns renferment encore au centre une 

 petite spbere de metal rouge. 



Enfin, entre la surface du four et celle du couvercle, ainsi que sur- 

 les electrodes, on rencontre un grand nombre de petites gouttelettes de 

 cuivre metallique, d'un rouge plus ou moins fonce. On trouve 

 parf ois cjuelques petites aiguilles deliees de cuivre ou de petits cristaux 

 sans forme bien nette. 



Le metal qui restait dans le creuset a fixe une tres petite quantite 

 de fer, de cbaux et d'alumine, provenant des impuretes des electrodes. 

 Mais, ce qui est beaucoup plus important, ce metal contient du 

 grapbite. 



Lorsque le courant vient d'etre arrete et que le cuivre est en 

 pleine ebulbtion, si Ton sort le creuset du four et qu'on le laisse 

 refroidir lentement, on voit bientot apparaitre une croute qui flotte 

 sur le cuivre en fusion. Des que la solidification commence sur le 

 pourtoar, on voit nettement de petits cristaux de grapbite sortir du 

 metal, puis la masse en fusion se boursoufle et il se produit un abon- 

 dant degagement gazeux. Differents observateurs ont deja appele 

 I'attention sur cette solubibte des gaz dans le cuivre liquide.f 



* Kalhaiun, Roth unci Siedler. Uber Metalldestillation und iiber destillierte 

 Metalle. Zeitschrift fiir anorgauische Chemie, t. 29, 1902, p. 177. 



t Caron. De I'absorption de I'hydrogene et de I'oxyde de carbone par le 

 cuivre en fusion. Comptes Rendus, t. 63, 1866, p. 1129. Hampe. Cbem. 

 Central BL, t. 5. p. 104. 



